CELEX: 32006L0002
Language: hu
Date: 2006-01-06 00:00:00
Title: A Bizottság 2006/2/EK irányelve ( 2006. január 6. ) a kétkomponensű textilszálkeverékek mennyiségi elemzésének egyes módszereiről szóló 96/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról   (EGT vonatkozású szöveg)

10.1.2006   
            
            
               HU
            
            
               Az Európai Unió Hivatalos Lapja
            
            
               L 5/10
            
         
      A BIZOTTSÁG 2006/2/EK IRÁNYELVE
   
   (2006. január 6.)
   a kétkomponensű textilszálkeverékek mennyiségi elemzésének egyes módszereiről szóló 96/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról
   (EGT vonatkozású szöveg)
   AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,
   tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
   tekintettel a kétkomponensű textilszálkeverékek mennyiségi elemzésének egyes módszereiről szóló, 1996. december 16-i 96/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 5. cikke (2) bekezdésére,
   mivel:
   
               (1)
            
            
               A textiltermékek elnevezéséről szóló, 1996. december 16-i 96/74/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) előírja, hogy a címkén tüntessék fel a textiltermék szálösszetételét, és elemzés útján ellenőrizzék, hogy a címkén feltüntetett jelölések megfelelnek-e a textiltermék tényleges összetételének.
            
         
               (2)
            
            
               A 96/73/EK irányelv egységes módszereket ír elő a kétkomponensű textilszálkeverékek mennyiségi elemzésére.
            
         
               (3)
            
            
               Egy műszaki munkacsoport legújabb megállapításainak figyelembevételével a 96/74/EK irányelvet hozzáigazították a műszaki fejlődéshez, kiegészítve a szálaknak az említett irányelv I. és II. mellékletében található jegyzékét a polilaktid és az elaszto-multiészter szálakkal.
            
         
               (4)
            
            
               Ezért egységes vizsgálati módszereket kell meghatározni a polilaktid és az elaszto-multiészter tekintetében.
            
         
               (5)
            
            
               Ezért a 96/73/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.
            
         
               (6)
            
            
               Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a textiltermékek elnevezésére és címkézésére vonatkozó irányelvekkel foglalkozó bizottság véleményével,
            
         ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:
   1. cikk
   A 96/73/EK irányelv II. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.
   2. cikk
   (1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2007. január 6-i hatállyal megfeleljenek. Haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot e rendelkezések szövegéről, valamint megküldenek számára egy megfelelési táblázatot ennek az irányelvnek a rendelkezései és az általuk kibocsátott nemzeti rendelkezések közötti megfelelésről.
   Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni azokhoz. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.
   (2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.
   3. cikk
   Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
   4. cikk
   Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.
   
      Kelt Brüsszelben, 2006. január 6-án.
      
         
            a Bizottság részéről
         
         Günter VERHEUGEN
         
         
            alelnök
         
      
   
   
      (1)  HL L 32., 1997.2.3., 1. o. Az 1882/2003/EK rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.
   
      (2)  HL L 32., 1997.2.3., 38. o. A legutóbb a 2004/34/EK bizottsági irányelvvel (HL L 89., 2004.3.26., 35. o.) módosított irányelv.
   
      MELLÉKLET
      A 96/73/EK irányelv II. mellékletének 2. fejezete a következőképpen módosul (1):
      
                  1.
               
               
                  A „Különleges módszerek – Összefoglaló táblázat” című táblázat helyébe a következő lép:
                  „2.   KÜLÖNLEGES MÓDSZEREK – ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT
                  
                              Módszer
                           
                           
                              Alkalmazási kör
                           
                           
                              Reagens
                           
                        
                              1.
                           
                           
                              acetát
                           
                           
                              bizonyos más szálak
                           
                           
                              aceton
                           
                        
                              2.
                           
                           
                              egyes fehérjeszálak
                           
                           
                              bizonyos más szálak
                           
                           
                              hipoklorit
                           
                        
                              3.
                           
                           
                              viszkóz, réz-oxid szál vagy meghatározott típusú modál szálak
                           
                           
                              pamut
                           
                           
                              hangyasav és cink-klorid
                           
                        
                              4.
                           
                           
                              poliamid vagy nejlon
                           
                           
                              bizonyos más szálak
                           
                           
                              hangyasav, 80 tömeg %-os
                           
                        
                              5.
                           
                           
                              acetát
                           
                           
                              triacetát
                           
                           
                              benzil-alkohol
                           
                        
                              6.
                           
                           
                              triacetát vagy polilaktid
                           
                           
                              bizonyos más szálak
                           
                           
                              diklór-metán
                           
                        
                              7.
                           
                           
                              egyes cellulózszálak
                           
                           
                              poliészter vagy elaszto-multiészter
                           
                           
                              kénsav, 75 tömeg %-os
                           
                        
                              8.
                           
                           
                              akril, egyes modakrilok vagy klórszálak
                           
                           
                              bizonyos más szálak
                           
                           
                              dimetil-formamid
                           
                        
                              9.
                           
                           
                              egyes klórszálak
                           
                           
                              bizonyos más szálak
                           
                           
                              széndiszulfid/aceton, 55,5/44,5 térfogat %-os
                           
                        
                              10.
                           
                           
                              acetát
                           
                           
                              egyes klórszálak
                           
                           
                              jégecet
                           
                        
                              11.
                           
                           
                              selyem
                           
                           
                              gyapjú vagy szőr
                           
                           
                              kénsav, 75 tömeg %-os
                           
                        
                              12.
                           
                           
                              juta
                           
                           
                              egyes állati eredetű szálak
                           
                           
                              nitrogéntartalom-módszer
                           
                        
                              13.
                           
                           
                              polipropilén
                           
                           
                              bizonyos más szálak
                           
                           
                              xilol
                           
                        
                              14.
                           
                           
                              bizonyos más szálak
                           
                           
                              klórszálak (a vinil-klorid homopolimerjei)
                           
                           
                              koncentrált kénsavas módszer
                           
                        
                              15.
                           
                           
                              klórszálak, egyes modakrilok, egyes elasztánok, acetátok, triacetátok
                           
                           
                              bizonyos más szálak
                           
                           
                              ciklohexanon”
                           
                        
            
                  2.
               
               
                  Az 1. módszerről szóló rész 1.2. pontja helyébe a következő szöveg lép:
                  
                              „2.
                           
                           
                              gyapjú (1), állati szőr (2 és 3), selyem (4), pamut (5), len (7), valódi kender (8), juta (9), manilakender (10), alfafű (11), kókuszrost (12), seprűzanót (13), rami (14), szizál (15), réz-oxid szál (21), modál szál (22), fehérje (23), viszkóz (25), akril (26), poliamid vagy nejlon (30), poliészter (34) és elaszto-multiészter (45).”.
                           
                        
            
                  3.
               
               
                  A 2. módszerről szóló rész 1.2. pontja helyébe a következő szöveg lép:
                  
                              „2.
                           
                           
                              pamut (5), réz-oxid szál (21), viszkóz (25), akril (26), poliklorid (27), poliamid vagy nejlon (30), poliészter (34), polipropilén (36), elasztán (42), üvegszál (43) és elaszto-multiészter (45).”.
                           
                        
            
                  4.
               
               
                  A 4. módszerről szóló rész 1.2. pontja helyébe a következő szöveg lép:
                  
                              „2.
                           
                           
                              gyapjú (1), állati szőr (2 és 3), pamut (5), réz-oxid szál (21), modál (22), viszkóz (25), akril (26), poliklorid (27), poliészter (34), polipropilén (36), üvegszál (43) és elaszto-multiészter (45).”.
                           
                        
            
                  5.
               
               
                  A 6. módszerről szóló rész a következőképpen módosul:
                  
                              a)
                           
                           
                              A 6. módszerről szóló rész 1. és 2. pontja helyébe a következő szöveg lép:
                              „1.   ALKALMAZÁSI KÖR
                              Ez a módszer a nem szálas anyagok eltávolítását követően a következő összetételű, kétkomponensű textilszálkeverékek esetében alkalmazható:
                              
                                          1.
                                       
                                       
                                          triacetát (24) vagy polilaktid (33a),
                                          valamint
                                       
                                    
                                          2.
                                       
                                       
                                          gyapjú (1), állati szőr (2 és 3), selyem (4), pamut (5), réz-oxid szál (21), modál (22), viszkóz (25), akril (26), poliamid vagy nejlon (30), poliészter (34), üvegszál (43) és elaszto-multiészter (45).
                                       
                                    Megjegyzés:
                              Az olyan triacetát szálak, amelyeket különleges kezeléssel részlegesen hidrolizáltak, már nem teljes mértékben oldódnak ebben a reagensben. Ilyen esetekben a módszer nem alkalmazható.
                              2.   VIZSGÁLATI ALAPELV
                              A triacetát vagy polilaktid szálakat a keverék ismert száraz tömegéből diklór-metánnal oldjuk ki. A visszamaradt anyagot összegyűjtjük, kimossuk, megszárítjuk és megmérjük; tömegét – szükség esetén korrigálva – a keverék száraz tömegének százalékában fejezzük ki. A száraz triacetát vagy polilaktid százalékát a két adat különbsége adja.”.
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              Az 5. pont helyébe a következő szöveg lép:
                              „5.   AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS KIFEJEZÉSE
                              Az eredményeket az általános utasításokban meghatározottak szerint számítsuk ki. »d« értéke 1,00, kivéve a poliészter és az elaszto-multiészter esetében, amelyeknél »d« értéke 1,01.”.
                           
                        
            
                  6.
               
               
                  A 7. módszerről szóló rész 1.2. pontja helyébe a következő szöveg lép:
                  
                              „2.
                           
                           
                              Poliészter (34) és elaszto-multiészter (45).”.
                           
                        
            
                  7.
               
               
                  A 8. módszerről szóló rész a következőképpen módosul:
                  
                              a)
                           
                           
                              Az 1.2. pont helyébe a következő szöveg lép:
                              
                                          „2.
                                       
                                       
                                          gyapjú (1), állati szőr (2 és 3), selyem (4), pamut (5), réz-oxid szál (21), modál (22), viszkóz (25), poliamid vagy nejlon (30), poliészter (34) és elaszto-multiészter (45).”.
                                       
                                    
                        
                              b)
                           
                           
                              Az 5. pont helyébe a következő szöveg lép:
                              „5.   AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS KIFEJEZÉSE
                              Az eredményeket az általános utasításokban meghatározottak szerint számítsuk ki. »d« értéke 1,00, kivéve a következő esetekben:
                              
                                           
                                       
                                       
                                          gyapjú 1,01
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          pamut 1,01
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          réz-oxid szál 1,01
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          modál 1,01
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          poliészter 1,01
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          elaszto-multiészter 1,01.”.
                                       
                                    
                        
            
                  8.
               
               
                  A 9. módszerről szóló rész 1.2. pontja helyébe a következő szöveg lép:
                  
                              „2.
                           
                           
                              gyapjú (1), állati szőr (2 és 3), selyem (4), pamut (5), réz-oxid szál (21), modál (22), viszkóz (25), akril (26), poliamid vagy nejlon (30), poliészter (34), üvegszál (43) és elaszto-multiészter (45).”.
                           
                        
            
                  9.
               
               
                  A 13. módszerről szóló rész 1.1. és 1.2. pontjai helyébe a következő szöveg lép:
                  
                              „1.
                           
                           
                              polipropilén szál (36)
                              valamint
                           
                        
                              2.
                           
                           
                              gyapjú (1), állati szőr (2 és 3), selyem (4), pamut (5), acetát (19), réz-oxid szál (21), modál (22), triacetát (24), viszkóz (25), akril (26), poliamid vagy nejlon (30), poliészter (34), üvegszál (43) és elaszto-multiészter (45).”
                           
                        
            
                  10.
               
               
                  A 14. módszerről szóló rész 1.2. pontja helyébe a következő szöveg lép:
                  
                              „2.
                           
                           
                              pamut (5), acetát (19), réz-oxid szál (21), modál (22), triacetát (24), viszkóz (25), egyes akrilok (26), egyes modakrilok (29), poliamid vagy nejlon (30), poliészter (34) és elaszto-multiészter (45).”.
                           
                        
            
         (1)  Anyagszámozás: 1. poliészter (34) előtte (31), 2. polipropilén (36) előtte (33), 3. elasztán (42) előtte (39), 4. üvegszál (43) előtte (40). Lásd a 97/37/EK irányelv által (HL L 169., 1997.6.27., 74. o.) módosított 96/74/EK irányelvet.